564 



MAG 



d'acier et de fonle. C'est à l'aide de la mé- 

 thode des oscillations qu'on a comparé ce 

 qu'on appelle le Magnétisme spécifique. 



Si l'on fait usage d'une substance inerte, 

 c'est à-dire qui n'exerce aucune action sur 

 l'aiguille aimantée, et que l'on fasse des 

 mélanges de cette substance et de limaille 

 d'un des trois métaui magnétiques cités 

 plus haut, alors on observe que si les parti- 

 cules magnétiques sont très rapprochées, la 

 force qui fait osciller une fibre élémentaire 

 du barreau est proportionnelle au carré de 

 la densité magnétique. Si , au contraire, on 

 dépasse une certaine limite , et que les par- 

 ticules actives soient très éloignées, alors 

 ces particules nf peuvent plus réagir l'une 

 sur l'autre , et l'action élémentaire est pro- 

 portionnelle simplement a la densité magné- 

 tique. En ayant égard à ce principe, on re- 

 connaît que l'action exercée par un aimant 

 sur les métaux magnétiques reste la même, 

 soit lorsqu'ils sont à l'état de poudre impal- 

 pable, soit lorsqu'ils constituent une masse 

 malléable. 



Action de la chaleur sur les métaux ma- 

 gnétiques. — L'action du fer, du nickel et du 

 cobalt sur une aiguille aimantée varie avec 

 la température, de sorte que l'on peut ar- 

 river à un point où ces métaux n'exercent 

 plus aucune action. Si, par exemple, on fait 

 chauffer une barre de fer doux placée à peu 

 de distance d'une aiguille aimantée, on 

 observe que l'action varie peu à mesure que 

 l'on élève la température. Au rouge sombre, 

 elle est encore magnétique; mais, au rouge- 

 cerise, elle a perdu toute sa faculté, qu'elle 

 ne recouvre que lorsqu'on la laisse refroidir. 

 Si l'on soumet la fonte à la même action, 

 au rouge sombre, elle a son maximum de 

 force, et, au rouge brillant, elle n'agit plus 

 de même sur le fer. Quand on opère ainsi 

 en élevant d'abord les barreaux de fer ou 

 de fonte au rouge blanc, et les laissant re- 

 froidir, en arrivant au point oîi le fer de- 

 vient magnétique, quelquefois l'attraction 

 qui se manifeste atteint immédiatement son 

 maximum ; d'autres fois, elle augmente gra- 

 duellement, 



La chaleur agit de la même manière sur 

 le nickel et le cobalt ; seulement les tempé- 

 ratures auxquelles ces deux métaux perdent 

 la faculté d'agir sur l'aiguille aimantée sont 

 différentes. Pour le nickel , cette tempéra- 



MAG 



ture est à peu près 400" centigrades; et 

 pour le cobalt, la température blanche du 

 feu de forge. 



Pour comparer le Magnétisme spécifique 

 de ces trois métaux et de leurs carbures à 

 des températures élevées, on forme une ba- 

 lance de torsion avec un long fil de pla> 

 tine d'un petit diamètre, et on suspend le 

 petit barreau à un étrier en platine. Alors 

 on peut chauffer le barreau soumis à l'ex- 

 périence jusqu'au rouge brillant, maintenir 

 la température stalionnaire à l'aide de la 

 flamme d'une lampe à alcool, et par les os- 

 cillations du barreau sous l'influence d'ai- 

 mant, trouver le Magnétisme spécifique. 



Ou est conduit ainsi aux conséquences 

 suivantes : 



r Le Magnétisme spécifique du fer doux 

 ne varie que' très peu entre la température 

 orditiaire et celle du rouge sombre où il 

 perd tout son pouvoir. Seulement, au rouge 

 sombre, il augmente de -i^ à peu près , ce 

 qui montre qu'à la température ordinaire 

 ce métal se comporte comme ayant une fai- 

 ble force coërcitive. 



2" Le Magnétisme spécifique de la fonte 

 de fer augmente avec la température, de 

 sorte qu'au rouge naissant il esta son maxi- 

 mum. Dans la fonte et l'acier, le Magnétisme 

 spécifique, qui est plus faible que celui du 

 fer à la température ordinaire , augmente 

 à mesure que celle-ci s'élève, de manière 

 qu'avant de s'anéantir, il est égal à celui du 

 fer doux. 



3" Pour les fontes de nickel et de cobalt, 

 on observe les mêmes effets; ainsi, vers 

 400° pour le nickel et au rouge blanc pour 

 le cobalt, l'action des carbures devient égale 

 à l'action de ces métaux malléables, et à la 

 température ordinaire. 



On voit donc que le Magnétisme des trois 

 métaux ne varie que dans de faibles limites 

 entre la température ordinaire et celle où 

 ils cessent d'être magnétiques. On voit en 

 outre qu'il serait avantageux de tenter des 

 essais pour faire des aiguilles de boussole 

 en cobalt; car il est possible que les varia- 

 lions de la force coërcitive, par suite de la 

 température, soient plus faibles pour ce mé- 

 tal que pour les deux autres. 



Action de la chaleur sur les barreaux ai- 

 mantés. — Coulomb est le premier qui se soit 

 1 occupé de l'influence de la chaleur sur la 



